中华人民共和国国家标准  
 
GB 4806.11— xxxx 
 
 
食品安全国家标准  
食品接触用橡胶材料及制品  
（征求意见稿）  
 
××××-××-××发布  
 ××××-××-××实施  
 GB4806.11 —xxx x 
 I 前    言 
本标准代替 GB 4806.1 1-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》关于橡胶材料
及制品的相关要求，以及原国家卫生与计划生育委员会 2013年第 14号公告、 2014年第 14号公告、
2016年第 5号公告、 2016年第 7号公告， 国家卫生健康委员会 2020年第 4号公告中的橡胶用基础
聚合物。  
本标准与上述标准和公告相比 ，主要变化如下： 
——修改了范围； 
——修改了术语定义 ； 
——修改 了原料要求； 
——修改了理化指标； ——修改了迁移试验要求； 
——修改 了附录 A.1中部分聚合物名称及相关要求；  
——增加 了附录 A.2的内容。GB4806.11 —xxx x 
 1 食品安全国家标准 
食品接触用橡胶材料及制品 
1  范围 
本标准适用于食品接触用橡胶材料及制品。  
2  术语和定义 
2.1 食品接触用橡胶材料及制品  
在正常使用条件下，已经或预期可能与食品或食品添加剂接触、或其成分可能转移到食品中的，
以天然橡胶、合成橡胶或经硫化的热塑性弹性体为主要原料的 材料及制品。  
3  基本要求 
食品接触用橡胶材料及制品应符合 GB 4806.1 的规定。  
4  技术要求 
4.1  原料要求  
4.1.1  以天然橡胶、合成橡胶为主要原 料的食品接触用橡胶材料及制品 ，其基础原料的使用应符合
附录 A及相关公告的规定；以经硫化的热塑性弹性体为主要原料的食品接触用橡胶材料及制品，其
基础原料的使用应符合塑料标准附录 A及相关公告的规定。 
4.1.2  食品接触用橡胶材料及制品中添加剂的使用应符合 GB 9685 及相关公告的规定。  
4.2  感官要求  
食品接触用橡胶材料及制品的感官要求应符合表 1的规定。 
表 1 感官要求  
项目 要求 
感官 色泽正常，无异臭、污物 
浸泡液 迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变 
 
4.3  理化指标 
4.3.1  通用理化指标 
食品接触用橡胶材料及制品的通用理化指标应符合表 2的规定。 
 
  
 GB4806.11 —xxxx  
 2 表 2  通用理化指标  
项目 指标 检测方法 
总迁移量a/（mg/dm2）                       ≤ 10 GB 31604.8  
高锰酸钾消耗量/ （mg/kg）  
    水（ 60℃， 0.5 h）                      ≤ 10 GB 31604.2  
重金属（以 Pb 计）/（mg/kg）                     
4%乙酸（体积分数）（ 60℃， 0.5 h）     ≤ 1 GB 31604.9  
芳香族伯胺迁移总量b/（mg/kg） 不得检出 
（检出限=0.01 mg/kg）  GB 31604.52  
N-亚硝胺和 N-亚硝胺可生成物迁移量c/（mg/kg） 
N-亚硝胺                             ≤ 
N-亚硝胺可生成物                      ≤        
0.01  
0.1 食品接触材料及制品中 N-亚硝
胺和N-亚硝胺可生成物迁移量
的测定  
a  婴幼儿专用食品接触用橡胶材料及制品应根据实际使用中的面积体积比将结果换算为 mg/kg，且限量为≤ 60 
mg/kg。  
b  仅适用于使用胺类防老剂和偶氮着色剂的食品接触用橡胶材料及制品。本标准附录A 、塑料标准附录A 、GB 9685
及相关公告中规定了迁移限量的芳香族伯胺，其限量按照相关规定执行。 
c  仅适用于使用硫化促进剂的食品接触用橡胶材料及制品。 
 
4.3.2  其他理化指标 
4.3.2.1  以天然橡胶、合成橡胶为主要原料制成的食品接触用橡胶材料及制品，应符合附录 A及
相关公告对所使用原料的特定 迁移限量（SML）、特定迁移总量限量 [SML（T）]、最大残留量 （QM）
等理化指标的规定。 以经硫化的热塑性弹性体为主要原料制成的食品接触用橡胶材料及制品，应符
合塑料标准 附录 A及相关公告对所使用原料的 SML、SML（T）、QM等理化指标的规定。 
4.3.2.2  食品接触用橡胶材料及制品应符合 GB 9685 及相关公告对所使用添加剂的 SML、SML
（T）、 QM等理化指标 的规定。  
4.4  其他技术要求  
使用了涂料 、油墨和（或）粘合剂等材料的食品接触用橡胶材料及制品，还应符合涂料、油墨
和（或）粘合剂等相应食品安全国家标准的规定。  
5  其他 
5.1  迁移试验  
5.1.1  一般要求 
迁移试验应按 GB 31604.1 和GB 5009.156 的规定执行，本标准有 特殊规定的除外。  
5.1.2  特殊要求 
5.1.2.1 含油脂食品模拟物  
含油脂食品应按照 GB 31604.1 选择植物油作为食品模拟物，如材料或制品采用植物油进行迁移
试验技术上不可行，或发生在正常使用条件下不会发生的物理性能（变形、融化、溶胀）的改变时，
可选择 50%乙醇溶液（体积分数）作为食品模拟物。当采用 50%乙醇溶液（体积分数）作为食品模
拟物时，含油脂食品模拟物校正因子和脂肪校正因子不适用。  
5.1.2.2 总迁移试验 GB4806.11 —xxx x 
 3 与食品接触温度（T ）不超过 40℃、接触时间（ t）不超过 24h的橡胶材料及制品的总迁移试验
条件选择应符合表 3的规定。  
表 3  总迁移试验条件 
预期使用条件 迁移试验条件 
T ≤40℃， t ≤10 min 40℃， 10 min 
T ≤40℃， 10 min ＜ t ≤30 min 40℃， 30 min 
T ≤40℃， 30 min ＜ t ≤2 h 40℃， 2 h 
T ≤40℃，2  h ＜ t ≤24 h  40℃，24 h  
5.1.2.3 高锰酸钾消耗量试验次数 
重复使用的食品接触用橡胶材料及制品，进行高锰酸钾消耗量测试时， 同一试样应进行三次迁
移试验，每次均使用一份新的食品模拟物，并以第三次迁移试验结果为测试结果。如确有证据证明
第一次迁移试验的迁移量未超过迁移限量且第二次、第三次迁移试验的迁移量不会增加，则不再进
行多次迁移试验。  
5.2  标签标识  
5.2.1  标签标识应符合 GB 4806.1 的规定。  
5.2.2  如产品含有天然乳胶，应标明“产品含有天然乳胶”。  GB4806.11 —xxxx  
 4  
附录A 
食品接触用橡胶材料及制品中允许使用的基础原料及使用要求  
A.1  表A.1规定了以天然橡胶、合成橡胶为主要原料制成的 食品接触用 橡胶材料及 制品允许使用的基
础原料及使用要求。  
A.2  由列于表 A.1中的单体及其他起始物、基础聚合物等原料经聚合或其他方式形成的分子量大于
1000 Da的物质也允许用作食品接触用橡胶材料及制品的基础原料。  
A.3  GB 9685- 2016附录 B中特定迁移总量限量［ SML（T）］及 SML（T）分组编号适用于本标准。  
A.4  表 A.1中聚合物 合成所使用单体及其他起始物为酸、醇或酚类物质的，其钠盐、钾盐和钙盐（包
括酸式盐和复盐）也可在相应聚合物的合成中使用，并应符合相应的酸、醇或酚类单体及其他起始物的
限制性要求；表 A.1已列出的单体及其他起始物的钠盐、钾盐和钙盐（包括酸式盐和复盐），其使用应
按本标准规定执行。  
表A.1 食品接触用橡胶材料及制品中允许使用的 基础原料及使用要求 
序号 中文名称 CAS号 通用  
类别名  SML/QM  
（mg/kg）  SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
1 1,1,2,3,3,3-六氟- 1-丙
烯与 1,1-二氟乙烯的
聚合物 9011- 17-0 PVDF  ND（1,1,2,3,3,3-六
氟-1-丙烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）；5 （1,1-
二氟乙烯： SML）   相对分子质
量>70000  
2 1,1,2,3,3,3-六氟- 1-丙
烯与 1,1-二氟乙烯和
四氟乙烯的共聚物 25190 -89-0  5（1,1-二氟乙烯：
SML）；0.05（四氟
乙烯： SML）；ND
（1,1,2,3,3,3-六氟
-1-丙烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）   相对分子质量>100000  
3 2-甲基-1 ,3-丁二烯与
2-甲基-1 -丙烯的聚合
物的氯化产物 68081 -82-3 CIIR ND（2-甲基 -1,3-丁
二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（2-甲
基-1,3-丁二烯：
QM）    
4 2-甲基-1 ,3-丁二烯与
2-甲基-1 -丙烯的聚合
物的溴化产物 68441 -14-5 BIIR ND（2-甲基 -1,3-丁
二烯：SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（2-甲
基-1,3-丁二烯：
QM）    
5 3α,4,7,7α-四氢- 4,7-亚
甲基-1H -茚与乙烯和
丙烯的聚合物（乙烯-
丙烯-二环戊二烯的
聚合物）  25034 -71-3 EPDM      
6 苯乙烯与 1,3-丁二烯
的共聚物 9003- 55-8 SBR ND（1,3-丁二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3 -
丁二烯： QM）    GB4806.11 —xxx x 
 5 序号 中文名称 CAS号 通用  
类别名  SML/QM  
（mg/kg）  SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
7 苯乙烯与 2-甲基-1 ,3-
丁二烯的聚合物 25038 -32-8 SBC ND（2-甲基 -1,3-丁
二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（2-甲
基-1,3-丁二烯：
QM）    
8 2-丙烯腈与 1,3-丁二
烯的聚合物；丁腈橡
胶 9003- 18-3 NBR  ND（1,3-丁二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3 -
丁二烯： QM）；ND
（2-丙烯腈：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）    
9 丙烯与顺丁烯二酸酐的接枝聚合物, 可含 5-
亚乙基-2 -降冰片烯作
改性单体, 其中丙烯
占最大质量分数 25722 -45-6 PP 0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ） 30（以顺
丁烯二酸
计） 3 无5-亚乙基 -2-
降冰片烯的迁
移量检测方法时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接触食品的面积与食品质量比
不得高于 2 
dm²/kg  
10 丙烯与乙烯和 1-丁烯
的共聚物, 可含 5-亚乙
基-2-降冰片烯作改性
单体,其中丙烯占最
大质量分数 25895 -47-0 PP 0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ）   无5-亚乙基 -2-
降冰片烯的迁
移量检测方法
时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接
触食品的面积
与食品质量比不得高于 2 
dm²/kg  
11 丙烯与 1-丁烯的聚合
物,可含 5-亚乙基- 2-
降冰片烯作改性单
体,其中丙烯占最大
质量分数 29160 -13-2 PP 0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ）   无5-亚乙基 -2-
降冰片烯的迁
移量检测方法
时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。
含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接
触食品的面积
与食品质量比
不得高于 2 
dm²/kg  GB4806.11 —xxxx  
 6 序号 中文名称 CAS号 通用  
类别名  SML/QM  
（mg/kg）  SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
12 丙烯与乙烯的聚合
物,可含 5-亚乙基- 2-
降冰片烯作改性单
体,其中丙烯占最大
质量分数 9010- 79-1 PP 0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ）   无5-亚乙基 -2-
降冰片烯的迁
移量检测方法
时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。
含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接
触食品的面积
与食品质量比
不得高于 2 
dm²/kg  
13 丁二酸二甲酯和 4-羟
基-2,2,6,6-四甲基-1 -
哌啶乙醇的聚合物 65447 -77-0；
70198 -29-7  30（SML ）    
14 1,3-丁二烯低聚的均
聚物 68441 -52-1 BDR  ND（1,3-丁二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3 -
丁二烯： QM）    
15 基于聚丙烯和交联三
元乙丙橡胶的热塑性
硫化橡胶（以 5-亚乙
基-2-降冰片烯作为第
三单体的三元乙丙橡胶） - TPV  0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ） 15（以甲
醛计） 15 无5-亚乙基 -2-
降冰片烯的迁
移量检测方法
时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。
含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接
触食品的面积
与食品质量比
不得高于 2 
dm²/kg  
16 基于聚丙烯和交联三
元乙丙橡胶的热塑性
硫化橡胶（以 5-亚乙
基-2-降冰片烯作为第
三单体的三元乙丙橡
胶）与乙烯和 1-辛烯
共聚物和矿物油的共
混物 - TPV  0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ） 15（以甲
醛计） 15 无5-亚乙基 -2-
降冰片烯的迁
移量检测方法
时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。
含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接
触食品的面积
与食品质量比
不得高于 2 
dm²/kg。仅用于
葡萄酒瓶塞外
皮 
17 甲基丙烯酸甲酯与丙
烯酸乙酯的共聚物 9010- 88-2 PMMA   6（以 2-
丙烯酸
计 ）；6（以
甲基丙烯
酸计）  22,23  
18 聚1,3-丁二烯 9003- 17-2 BR ND（1,3-丁二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3 -
丁二烯： QM）    GB4806.11 —xxx x 
 7 序号 中文名称 CAS号 通用  
类别名  SML/QM  
（mg/kg）  SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
19 聚1,2-乙二醇 25322 -68-3   30（以 1,2-
乙二醇
计）  2  
20 聚2-甲基-1 ,3-丁二
烯；聚异戊二烯 -  ND（2-甲基 -1,3-丁
二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（2-甲
基-1,3-丁二烯：
QM）    
21 三氟氯乙烯与 1,1-二
氟乙烯的共聚物 9010- 75-7  5（1,1 -二氟乙烯：
SML）；ND（三氟
氯乙烯：SML ,DL=0.01 
mg/kg）    无相应的三氟
氯乙烯迁移量
检测方法时可
使用 0.5 mg/6  
dm2（QM）作为
其限量值  
22 妥尔油松香与反丁烯
二酸化松香与甲醛的
聚合物 -   15（以甲
醛计） 15  
23 乙烯、丙烯和 5-亚乙
基-2-降冰片烯的聚合
物 25038 -36-2 EPDM  0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ）   无5-亚乙基-2 -
降冰片烯的迁移量检测方法
时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接
触食品的面积
与食品质量比不得高于 2 
dm²/kg  
24 乙烯、丙烯、5 -亚乙
基-2-降冰片烯和二聚
环戊二烯的共聚物 27026 -53-5 EPDM  0.05（5-亚乙基- 2-
降冰片烯：SML ）   无5-亚乙基-2 -
降冰片烯的迁移量检测方法
时可使用 0.05 
mg/6 dm²（QM）
作为其限量值。含有 5-亚乙基
-2-降冰片烯的
材料及制品接
触食品的面积与食品质量比
不得高于 2 
dm²/kg  
25 乙烯-乙酸乙烯酯的聚合物 24937 -78-8 EVA  12（乙酸乙烯酯：SML）    
26 乙烯与二环[2 ,2,1]庚
-2-烯的聚合物  26007 -43-2 E/NB  0.05（二环 [2,2,1]庚
-2-烯：SML ）    GB4806.11 —xxxx  
 8 序号 中文名称 CAS号 通用  
类别名  SML/QM  
（mg/kg）  SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
27 异戊二烯-异丁基的
共聚物；含 1-甲基- 1-
丙基的 2-甲基-1,3 -丁
二烯的聚合物 9010- 85-9 IIR ND（2-甲基 -1,3-丁
二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（2-甲
基-1,3-丁二烯：
QM）    
28 乙烯与乙酸乙烯酯和
乙烯醇的聚合物 ,环
氧丙烷改性  482589- 30-0 EVOH  12（SML ,以乙酸乙
烯酯计）； ND（环
氧丙烷：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（QM,
以环氧丙烷计）    作为单次或重
复使用的食品
包装内侧的非
直接接触食品
层， 和食品间有
一层或多层已
批准使用的材
料分隔。 该树脂
单独使用时， 厚
度不超过 50 
μm；与其他
EVOH混合使
用时， 最大使用量不超过 30%，
厚度不超过
（50/x%） μm，
其中 x%为PO
改性 EVOH在
混合物中的比例 
29 2-丙烯酸与硅酸
（H4SiO 4）四甲酯的
聚合物锌盐  1338452 -06-
4 PAA  5（锌： SML） 6.0（以 2-
丙烯酸
计） 22 与食品间需由
聚丙烯 （厚度不
低于 30 μm）或
线型低密度聚
乙烯 （厚度不低
于50 μm）或其
他具有相同或
更好阻隔性能
的已批准使用
的聚合物分隔  
30 4-甲基 -1-戊烯与 1-癸
烯的聚合物  25155 -83-3 PMP  0.05（4-甲基 -1-戊
烯： SML）； 0.05
（1-癸烯： SML）   聚合物中 4-甲
基-1-戊烯物质
的量不低于
95%摩尔比  
31 4-甲基 -1-戊烯与 1-十
八碳烯和 1-十六碳烯
的聚合物  81229 -87-0 PMP  0.05（4-甲基 -1-戊
烯： SML）    聚合物中 4-甲
基-1-戊烯物质
的量不得低于97%摩尔比  GB4806.11 —xxx x 
 9 序号 中文名称 CAS号 通用  
类别名  SML/QM  
（mg/kg）  SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
32 对苯二甲酸与 1,2-乙
二醇和 1,4-二（羟甲
基）环己烷的聚合物  25038 -91-9 PET  30（以 1,2-
乙二醇
计）；7.5
（以对苯
二甲酸
计） 2；28  1.1,4-二（羟甲
基） 环己烷占所
有二醇单元
1%-34%（摩尔
比）时：所生产
的材料及制品
不可用于接触
碳酸饮料和啤酒及酒精含量
超过 25%的食
品， 热灌装温度
不超过 82.2 ºC，
储存温度不超
过48.9 ºC。在 容
器中不作热处理。  
2.1,4-二（羟甲
基） 环己烷占所
有二醇单元
35%-80%（摩尔
比）时：所生产
的材料及制品
（1）在室温以
上、100 ºC以下
不可用于接触
酒精含量超过
13%的食品；
（2）在室温条
件或更低的温
度下， 不可用于
接触酒精含量
超过 25%的食
品 
33 1-丁烯与乙烯的聚合
物 25087 -34-7 PB-1    乙烯单体的质
量分数不超过
9.5%  
34 对苯二甲酸与 1,2-乙
二醇、 1,4：3,6-二脱
水山梨糖醇和 1,4-二
（ 羟甲基）环己烷的
聚合物  1038843 -64-
9 PET 5（1,4：3,6-二脱水
山梨醇： SML） 30（以 1,2-
乙二醇
计）；7.5
（以对苯
二甲酸
计） 2；28  1.所生产的材料
及制品的最高
使用温度为
100 ℃。 
2.不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品  
35 1,1-二氟乙烯均聚物  24937 -79-9 PVDF  5（1,1-二氟乙烯：
SML）   不得接触强碱
性物质  
36 1,1-二氯乙烯与 2-丙
烯腈的聚合物  9010- 76-8 PVDC  ND（1,1-二氯乙烯：
SML ,DL=0. 01 
mg/kg）； ND（2-
丙烯腈： SML , 
DL=0.01 mg/kg ）   所生产的材料及制品与食品
接触温度不得高于 121 ℃ 
37 1,1-二氯乙烯与 2-甲
基-2-丙烯酸甲酯的聚
合物  25120 -29-0 PVDC  ND（1,1-二氯乙烯：
SML , DL=0.01 
mg/kg） 6（以甲基
丙烯酸计） 23 所生产的材料
及制品与食品
接触温度不得
高于 121 ℃ GB4806.11 —xxxx  
 10 序号 中文名称 CAS号 通用  
类别名  SML/QM  
（mg/kg）  SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
38 1,1-二氯乙烯与 2-甲
基-2-丙烯酸甲酯和 2-
甲基 -2-丙烯腈的聚合
物 32335 -23-2 PVD C ND（1,1-二氯乙烯：
SML , DL=0.01 
mg/kg）； ND（2-
甲基 -2-丙烯腈：
SML , DL=0.01 
mg/kg） 6（以甲基
丙烯酸
计） 23 所生产的材料及制品与食品接触温度不得
高于 121 ℃  
39 苯乙烯与甲基丙烯酸
的聚合物  9010- 92-8 PS  6（以甲基
丙烯酸
计） 23 所生产的材料及制品与食品
接触温度不得
高于
121 ℃  
40 对苯二甲酸与 5-氨基
-1,3,3'-三甲基环己甲
胺和已内酰胺的聚合
物 1105025 -82-
8 PA 6（5-氨基 -1,3,3'-三
甲基环己甲胺：
SML） 7.5（以对
苯二甲酸
计）；15
（以已内
酰胺计）  28；4   
41 3,3'-二甲基 -4,4'-二氨
基二环己基甲烷与氮杂环十三烷 -2-酮和间
苯二甲酸的聚合物  79331 -75-2 PA 5（氮杂环十三烷 -2-
酮： SML）； 0.05
（3,3'-二甲基 -4,4'-
二氨基二环己基甲
烷： SML） 5（以间苯
二甲酸计） 27 1.仅用于接触水
性、酸性、脂肪
类和酒精含量
不超过 8%的食
品。  
2.三个单体的质
量百分比范围
分别为： 氮杂环
十三烷 -2-酮
34.4±1.5% ，间
苯二甲酸
26.8±0.4% ，3,3'-
二甲基 -4,4'-二
氨基二环己基
甲烷 38.8±0.5%  
42 氢化的苯乙烯与 1,3-
丁二烯嵌段共聚物  66070 -58-4 PS ND（1,3-丁二烯：
SML ,DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3-
丁二烯： QM）    
43 2-苯丙烯  98-83-9  0.05（SML）    
44 天然橡胶       
 
 
———————————————————